Ueber einige spinellartige Verbindungen. 
647 
oben beschriebene Weise erhielt , im rhombischen System kri- 
stallisiert. 
Bemerkenswert ist es , daß ich bei dem Schmelzen des Li CI 
und Li 2 S0 4 mit Al(OH) 3 oder Na 2 Al 2 0 4 kein kristallinisches 
Li 2 Al 2 0 4 erhielt. 
Die analoge Chromverbindung — Lithiumchromit Li, Cr 2 0 4 
— verhält sich vollständig anders : denn allen ihren Eigenschaften 
nach erinnert sie an Spinelle. Dieser Körper kristallisiert in regu- 
lären Oktaedern; in starken Säuren erwärmt, sogar während einer 
langen Zeit, zersetzt er sich nicht. Er zerlegt sich durch das 
Schmelzen mit Kaliumpyrosulfat langsam , leichter durch das 
Schmelzen mit Soda, dabei oxydiert er sich in Chromat. 
Diese Verbindung erhielt ich bei dem Versuche der Synthese 
des Lithiumalumosodalithchromats durch das Schmelzen des Kaolins 
mit einem Überschüsse vom Lithiumchromat. Die unter solchen 
Umständen erhalteneu Schmelzen haben eine dunkelgrüne Oberfläche 
und in der Mitte einen braunen Kern. Dieser Kern, mechanisch 
von der grünen Kruste abgeschieden und mit Wasser behandelt, 
gibt eine stark alkalische Lösung, die noch gelb ist von unzer- 
legtem überschüssigem Li 2 Cr 0 4 ; er zerfällt in ein braunes Pulver, 
welches mit amorphen, flockigen Körpern und zusammengebackenen, 
grünen und braunen Klumpen vermischt ist. Durch das Abschlämmen 
und Absieben läßt sich das braune Pulver sehr gut reinigen. 
Makroskopisch besitzt es eine schöne braune Farbe mit einem fast 
metallischen Glanze. U. d. M. beachtet, zeigt es einzelne isotrope 
Oktaeder, die sehr wenig durchsichtig sind und in dem durch- 
gehenden Lichte eine olivenbraune Farbe haben. Durch das 
Schmelzen mit Soda zerlegt, zeigte es folgende Zusammensetzung: 
Cr 2 0 3 . 83.55 5485 1,00 83 52 
aus der Differenz Li 2 0 . . 16,45 5472 0,99 16,48 
100,00 100,00 
Das ohne irgendwelchen Zusatz geschmolzene Lithiumchromat 
zerlegt sich auf solche Weise , daß es erst ein kristallinisches 
Chromoxyd ausscheidet, aber nicht in der Kombination der Basis mit 
einem Rhomboeder, die den Kristallen des Hämatits und Korunds 
ähnlich ist, wie es gewöhnlich geschieht, sondern in nadelartigen 
hexagonalen Prismen mit basopinakoidalen Endungen. Unter ihnen 
kommen sehr selten Blättchen vor, die eine Kombination derselben 
Formen darstellen. Dieser Körper ist so wenig den gewöhnlichen 
Kristallen von Cr 2 0 3 ähnlich , daß sein unerwartetes Aussehen 
mich gezwungen hat , ihn zu analysieren , da ich glaubte , daß 
er ein Lithiumchromit sei. Jedoch die Analyse zeigte, daß diese 
Kriställchen außer Cr,0 3 nichts mehr enthalten; 0,175 g mit 
Soda geschmolzen, in Wasser aufgelöst, mit Salzsäure behandelt, 
reduziert , mit Ammoniak und Hydroxylaminchlorid gefüllt , gaben 
